Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: forare acciaio inox

Mi sto trovando in difficoltà a forare dell'acciaio inox.
E' una lastra di circa 2 mm.
 
Ho provato con la punta del 2, con quella del 2.5, con quella del 4 e
quella del 4.5.
Non c'è verso, penso di essere arrivato a metà. Le punte e il pezzo
non si scaldano nemmeno, sembra che non riescano a mordere il
materiale.
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 materiale.
 
Per l'inox dovresti affilare le punte a croce, oppure comprare queste
 
http://shop.centroutensili.it/it/product/084A8A9AA8CCED9175BD07BC44998E75
 

 E' una lastra di circa 2 mm.
 
da poco ho forato dell'inox, 10/10 1mm,
punta 4mm unica accortezza giri bassi e 
goccia d'olio sul punto preventivamente
punzonato, per puntare . . . la punta :)
 
normalissima hss quelle . . . lidl nere
 
felicepago
 
puntiglioso
.

punzonato, per puntare . . . la punta :)
 
Proverò anche con l'olio.


 
 
come "non si scaldano nemmeno"? se uno dei problemi, se non  il 
problema, è proprio l'attrito che cuoce letteralmente la punta?
Io punzono il pezzo e poi vado a più riprese senza insistere ma con una 
certa forza proprzionata al diametro della punta, lubrificando in 
abbondanza.
 
Ma attendiamo l'arrivo di un esperto, semprechè non abbia trovato il 
petrolio :-)
 
 
-- 
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 :-)
 
Ogni metallo richiede la giusta affilatura, prova a forare il rame con 
una punta da ferro

problema, è proprio l'attrito che cuoce letteralmente la punta?
 
Lo so, la cosa sembra strana anche a me... però riesco a toccare la
punta e non è nemmeno tiepida.
Sembra che scivoli dentro il buco senza generare il minimo attrito.



ma schiacci bene? perché se schiacci bene deve scaldare
 
se la senti col dito cenà ancora di filo 'sta punta?
 
 
non sò se le sai affilare col disco....se sai potresti 
tentare di riaffilarla di nuovo con un angolo di attacco più 
aggressivo per mordere un pò di più
 
con quella da 5 ancora ce la si fà sotto io no le riesco a 
affilare (ma anche 5 appena appena e a volte esce giusta 
altre boh esce male e non taglia e è da spianare e rifare mi 
vengono bene da 6 in su)
 
angolo aggressivo intendo due cose
 
1) più aguzza nel senso dell'inclinazione dei taglienti 
rispetto all'asse
 
2) più torsione tipo elica dei taglienti uno rispetto 
l'altro (che però causa anche avere il tagliente meno 
robusto)....ma non è che puoi avere tutto se morde tanto 
normalmente è più fragile
 
la parte più difficile è raccordare i due taglienti col 
disco sottilissimo da 1mm: darci delle carezze leggere in 
modo che rimanga non sfumato ma collo stacco netto
 
in teoria se lì raccordi bene la cresta di raccordo è 
perpendicolare alla direzione del diametro dei taglienti (ma 
a dire si fà presto a fare eh ...)
 
 
anche coll'acqua puoi raffreddare se è caldo l'inox diventa 
ancora più plastico e tenace e non stacchi i trucioli manco 
morto
 
 

petrolio :-)
 
La trivella è a riposo, mi sono preso una settimana di vacanza. 
 
Nulla da aggiungere per la foratura, approvo la tua tecnica. 
Diamo anche per scontato che le punte devono essere affilate? 

Diamo anche per scontato che le punte devono essere affilate? 
 
Alla fine ce l'ho fatta con una punta del 4,5, spingendo come un matto
sul trapano. Nel momento in cui la punta ha inizato a mordere, ha
iniziato anche a scaldarsi.
E dopo è andata avanti abbastanza bene.
 
Le punte erano nuove, a parte una 5 la cui scarsa affilatura l'ho
notata a occhio e a dito. Una 5 nuova ha fatto presto ad allargare il
foro di 4,5.
 
La settimana prossima ne dovrò fare altri 7, vedremo se la mia tecnica
migliorerà...


 migliorerà...
 
Bene, per i prossimi fori prepara lì di fianco un bicchiere con un po' 
d'olio lubrificante e un pennellino.
Appena la punta comincia a mordere, metti una goccia di olio nell'incavo e 
ogni tanto (spesso!) metti altro olio man mano che il foro prosegue.
Farai molto prima e meglio.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 Mi sto trovando in difficoltà a forare dell'acciaio inox.E' una lastra di circa 2 mm.Ho provato co
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

  tempo...
 
per chi non la sa fare, certo

 per scontato che le punte devono essere affilate?
 
affilare punte è la mia bestia nera :-) ma fin qui ci siamo arrivati:
il foro sulla SX e passato a 16mm
 
Lavoretto di ieri, staffe porta antenne.
Inox 5mm gentilmente piegato a mazzetta&serratubi (don't shoot me i'm 
only the simple hobbyst) ---------->
 
https://ibb.co/WkbcLgq
 
 
però mi suona strano che vada ricordato di lubrificare :-)


 Nel suo scritto precedente, Franzthepanz ha sostenuto :> Punte nuove e di qualità. Bassi giri, man
 
 


  dando degli angoli di spoglia adeguati.
 
Se frequenti cantieri navali, trovi chi lo sa fare senza tanti problemi


scusa ma per le punte a cobalto quando si spuntano cosa fai 
le cacci via?
 
costano tipo 9 euro l'una quelle da 8
 
io no le butto mica eh: ci rifaccio il filo ele puoi usare 
fin quando sono corte
 
 
l'avevo pure comprato un affilapunte da Lidl
 
è li: lò usato forse due volte in tutto
 
ci ho ficcato dentro la sua brava punta e sentivo dei rumore 
orrendi provenire da di dentro che pareva che il Demonio 
sgranocchiava: la tiro fuori e è tutta rosicchiata
 
minchia me le faccio a mano e fanculo all'affilapunte
 
 
 

 
Prova a fare un foro pilota con punta piccola, da 2 o 2,5 mm.
E' una scocciatura perche' se premi forte, facilmente si rompono le 
punte, ma se non hai il foro pilota, e' difficile far attaccare il foro 
dalle punte piu' grosse che non hanno tagliente nella regione centrale.
I miei 2 centesimini.
ciao
Angelo
 

 I miei 2 centesimini.
 
Quello del foro pilota è stato il primo tentativo. Il bulino aveva fatto il suo lavoro, e non ci sono stati problemi di centratura. Ma con quelle punte piccole non c'era verso di andare avanti. La svolta è stata spingere forte (ma forte!) su quella da 4,5. Con una forza che avrebbe spaccato le piccole in un istante.
 
E se avessi dovuto fare il foro piccolo? Boh, forse con delle punte migliori e l'olio...

 materiale.
 
Punte al cobalto, che generalmente non sono nere ma lucide.
 
Io ho forato anche forti spessori con quelle.
 
 
--
_  _
O  O
  @-
 
E. Delacroix

Mi è capitato spesso di lavorare l’acciaio inox, e quello più bastardo è anche il più diffuso, il 304, che ha una pasta che mette a durissima prova tutte le punte. A parte che il cobalto è d’obbligo, meglio se con tenore all’8%,  lubrificante abbondante, numero più basso che è possibile (in relazione al diametro della punta) e grande forza applicata, salvo, come è già stato suggerito, fare più passate per migliorare la dissipazione del calore. 
Quello che caratterizza una buona punta per inox è l’angolo di spoglia, specifico per questo materiale.
E poi comunque è un materiale così tenace che bisogna lo stesso fare i conti con morti premature delle punte.  

 l'avevo pure comprato un affilapunte da Lidl
 
della Lidl... e hai detto tutto.
I miei colleghi in officina hanno una affilatrice professionale... e sono anni che non 
comprano punte pur forando alle volte materiali parecchio difficili.
 
Per esperienza, più il materiale da forare è (semplicisticamente) bastardo più le punte 
devono essere affilate come dio comanda. Affilare a mano, implica dover ri- affilare 
molto spesso rovinando anche la tempra.
 
-- 
Franco
 
 


cerco di stare attento e non asportare molto di fila e di 
non arroventare
 
il grosso colla mola da banco che gira lenta e poi solo la 
lisciata colla moletta rapida che in effetti tende a 
arroventare di più
 
qualche volta non cè verso: allora spiano a zero raffreddo e 
rifaccio da capo
 
 

Io ho forato anche forti spessori con quelle.
 
Le ho comprate, HSS-CO
 
Ho appena fatto un paio di buchi, sono un altro mondo. Non ho avuto
bisogno di spingere come un dannato, hanno fatto anche dei bei
trucioli elicoidali.
E non ho avuto bisogno di lubrificare, il riscaldamento è stato
minimo. Stiamo sempre parlando di fori di 5 su uno spessore di 2 mm...
ma con le altre punte me l'ero vista brutta.
